Das magnetische Verhalten von Eisenkristallen bei gewöhnlicher Temperatur. 181 
sie gehören, bilden die Hauptgruppen der Neumann’schen Linien 
der beiden andern Flächen. Diese bilden in ihren Ebenen mit den 
Kanten, die an die ursprüngliche Bruchfläche stossen (Fläche links), 
Winkel, die offenbar dem theoretischen Wert 26° 34° entsprechen, 
so dass durch alle drei Richtungen eine Ebene gelegt werden kann. 
Diese ist im Würfel so’ gelegen, dass sie eine Seitendiagonale und 
die Mitte der einen dazu senkrechten und windschiefen Würfelkante 
enthält. Tatsächlich ist. das nichts anderes als die Ebene, längs 
welcher sich nach der Linck’schen ‚Hypothese die beiden Zwillings- 
kristalle berühren sollen.“ “Die freigelegte Würfelecke hat also zur 
Verwachsungsebene die gleiche Lage wie die Ecke A in Figur 36. 
Fig. 38: Die Würfelecke V, geäzt. Fig. 39: 2 Seiten der Würfel- 
. ecke V (Platten V, und V,). 
Die Erscheinung der Neumann’schen Linien war zu dem Zwecke 
näher untersucht worden, um eventuell Anhaltspunkte über die Ur- 
sachen der verschiedenen beobachteten Unregelmässigkeiten bei der 
Magnetisierung zu bekommen. Aus den drei parallelen Platten V 
(Fig. 35) wurden daher 10 Plättchen für die Messungen geschnitten, 
deren- Lage und Nummern aus der Figur 40 (siehe $. 182) ersichtlich sind. 
Die Platte V, ist parallel zu V, und direkt hinter derselben (also auf. 
der andern Seite von V, als V,) geschnitten, V, aus der Fläche 
rechts oben, und V, aus der Fläche rechts unten der in Figur 38 
abgebildeten Würfelecke. V, und V, liegen somit in dem von V, 
und V, gebildeten Winkelraum. 
Die Resultate sollen so dargestellt werden, due: von den -zähligen 
Achsen, die in den grossen Platten enthalten sind, die mit » be- 
zeichnet wird, welche parallel zur Hauptgruppe der Neumann’schen 
